( i68 ) 



Co tableau démontre que, de même que pour l'hydro- 

 gène, l'absorption est plus forte à 15" qu'à — 78", quoique, 

 d'un échantillon à l'autre, il y ait une différence assez 

 grande. 



En moyenne, l'absorption de l'oxyde de carbone par 

 le platine est plus grande à — 78" que pour l'hydrogène, 

 comme le prouvent les chiffres représentant les rapports. 



Ces faits semblent se concilier difficilement avec l'hypo- 

 thèse d'une diffusion des gaz dans les pores du platine; 

 en effet, on peut admettre qu'une moins grande quantité 

 d'hydrogène est fixée par le platine aux basses tempéra- 

 tures, par suite d'une contraction du métal; mais dans ce 

 cas, l'effet de la contraction devrait exercer une influence 

 plus considérable sur l'oxyde de carbone dont les molé- 

 cules sont plus grandes : or, c'est le contraire qui a lieu. 



De plus, le métal se dilatant d'une manière continue, 

 il devrait en être de même de l'absorption; or celle-ci 

 semble croître assez rapidement entre — 40" et — 50". 

 La discussion des phénomènes observés semble plutôt 

 favorable à l'hypothèse d'une combinaison chimique; ils 

 ne me paraissent pourtant pas suffisants pour trancher la 

 question, l'hypothèse d'un effet de la porosité n'étant pas 

 absolument exclue. 



PALLADIUM ET HYDROGÈNE. 



Le pouvoir absorbant du palladium est tel que l'on ne 

 peut en mettre qu'une petite quantité dans le réservoir C : 

 on a mis Os',o70 de palladium. Le palladium a été au 

 préalable laissé en contact avec de l'hydrogène pur pen- 

 dant vingt-quatre heures, afin de le débarrasser de 

 l'oxygène adhérent, puis chauffé dans le vide à 190". Mis 



